1918. No. I. DIE SULFID:SILIKAT-SCHMELZLOSUNGEN. 127 
Molekulardepression. 
Silikate ! Sulfide.? Metalle. 
CaAlSisOg, 1550? — 635 | Eisen?, 1600? — etwa 1000 
CaMgS Oe, 1391?— ca.585 | Palladium, 1549? — 1825 
(Ca, Mg)4 Si3O10, 1310? | 
— ca. 550 
FeaSiO,, ca. 1075? | 
— etwa 450 | FeS, 1170? — etwa 1200 
CusS, 1130 — 1850 | Kupfer, 1082.6° — 850 
PbS, rr14^ — 2400 | 
AgoS, 834° — 2000 Silber, 960? — 1350 
Zink, 418.2° — 420 
Blei, 326? — 1325 
Die Molekulardepression der bei ca. 1100? bis 1550? schmelzenden 
Silikatmineralien ist somit — ihrer hohen Schmelzwärme wegen — erheb- 
lich niedriger als diejenige der bei derselben wie auch bei etwas niedri- 
gerer Temperatur schmelzenden Schwermetalle und Schwermetall-Sulfide. 
— Als einen ferneren Faktor bemerken wir, daß die üblichen Silikat- 
mineralien —.die Feldspate, Augite, Olivine, Melilithe usw. (hier SiO, nicht 
mitgerechnet) — ein ziemlich hohes Molekülargewicht besitzen. Und dies 
bewirkt — selbst wenn die in verdünnten Lósungen vorhandenen Kompo- 
nenten z. T. etwas oder sogar ziemlich stark elektrolytisch dissoziiert sein 
dürften —- bei einem bestimmten Gewichtsprozent Silikatkomponente in 
100 gr. geschmolzenem Silikat 6, eine relativ niedrige Schmelzpunkt- 
Erniedrigung in der Nàhe von Origo. 
— Die Tangente der Schmelzkurve am Origo bei den binàren eutek- 
tischen Silikat-Systemen muß somit, aus theoretischen Gründen, namentlich 
wegen der hohen latenten Schmelzwárme der Silikatmineralien, z. T. auch 
wegen ihrer ziemlich hohen Molekulargewichte, nur einen ziemlich flachen 
Verlauf besitzen. Dabei mag auch der weitere Verlauf der Schmelzkurven 
einigermaßen flach ausfallen, indem auch dieser einer Formel gehorcht, 
wo 7? in den Zähler und 4 in den Nenner eingeht. — Und aus dem relativ 
flachen Verlauf der Schmelzkurven folgt ferner, dafs die Schmelzpunkt- 
Erniedrigung bei den binären Silikat-Systemen im allgemeinen nur mittels 
bedeutend sein darf. 
1 Siehe S. 79. 
? Nur Annáherungswerte, der fraglichen Angaben der Schmelzwärme wegen. 
3 Berechnet auf Grundlage der ziemlich genauen Bestimmung des Schmelzpunktes und 
der etwas fraglichen Angabe der Schmelzwärme, 70 Cal. 
